und die umkehrbare Umwandlung des Calciumcarbonats. 



121 



VI. Zusammenfassung der Ergebnisse. 



1. Es wird eine Vorrichtung beschrieben, um Gleichgewichts- 

 untersuchungen bis 1600° unter einem Gasdruck bis ca. 150 Atm. 

 auszuführen, mit genauer Messung der Temperatur und des Drucks. 

 Ebenfalls ein entsprechender Apparat mit Kieselglasfenstern zur 

 mikroskopischen Beobachtung bei hoher Temperatur unter Gas- 

 druck. 



2. Calciumcarbonat, und zwar Isländer Doppelspat als reinste 

 zu erhaltende Art, schmilzt unzersetzt bei 1289° unter einem 

 Kohlensäuredruck von wenigstens 110 Atm. 



3. Gemischte Schmelzen von Calciumcarbonat und Calcium- 

 oxyd kristallisieren nach dem einfachen elektischen Schema ohne 

 Mischkristallbildung und ohne intermediäre Verbindung. Das 

 Eutektikum hegt bei 1218° und einer Zusammensetzung von 

 91 Gew.-% Ca C 3 9 % Ca 0. 



4. Calciumcarbonat erleidet bei 970 + 5° eine umkehrbare 

 Umwandlung; der Kalkspat ist also nur bis zu dieser Temperatur 

 die stabile Modifikation des Calciumcarbonats. Die Umwand- 

 lung hat eine geringe aber deutlich wahrnehmbare Wärmetönung. 

 Geometrische und optische Unterschiede zwischen Kalkspat und 

 dem oberhalb 970° stabilen «-Calciumcarbonat konnten nicht 

 nachgewiesen werden. Die Zugehörigkeit des a-Ca C 3 zur rhombo- 

 eclrisch-tetartoedrischen Symmetrieklasse ist am wahrscheinlichsten. 



5. Der Schmelzpunkt des Calciumcarbonats kann für die 

 Feststellung der Temperatur geologischer Vorgänge vielfach Ver- 

 wendung finden. 



Mineralogisches Institut der Universität Halle a. S. 



8* 



